93^ GRE 



lie & qu'on feire fortement aux deux bouts avec tinô 

 iîcelle. On place ce treuil dans deux échancrures 

 demi-circulaires , faites- au bord du vaiffeau , vis-à- 

 vis l'une de l'autre. On l'y affujettit du côté de la 

 manivelle au moyen d'un petit crampon recourbé à 

 angle droit, comme un clou à crochet, fixé par fa 

 jambe perpendiculaire, &c libre par l'horifontaie ; & 

 à l'autre extrémité avec un crampon ordinaire, en- 

 tre les jambes duquel paffe l'axe du cylindre. Cette 

 machine eft de Cramer; au lieu du treuil garni de 

 brins de balai , on peut en employer un cannelé dans 

 fa longueur, à-peu-près comme un mouffoir de cho- 

 colat. Cette variété tirée de fa îraduftion angloife, 

 fe trouve auffi dans nos Planches de Chimie. On rem- 

 plit d'eau le vaiffeau, de façon qu'un tiers du cylin- 

 dre y foit plongé. 



Quand on Y^wtgranulervin métal, de l'argent ori- 

 fere , par exemple, on commence par le fondre. Si 

 on a une grande quantité à grenaiikr à -la -fois, on 

 employé un grand creufet qui puiffe contenir le tout; 

 & comme il y auroit trop à rifquer fi on l'enlevoit du 

 feu , on y puife avec un petit qu'on a fait rougir , & 

 l'on verle le métal doucement &: fans difcontinuer 

 fur le treuil , qu'un aide tourne affez vite au moyen 

 de fa manivelle. 



Cette machine eft la plus commode de toutes. Par 

 cette méthode on peut grenailler toute forte de mé- 

 taux & de demi-métaux; & la grenaille eft plus fine 

 que par aucune autre. 



Si elle manquoit , on ne laifferoit pas de faire de 

 la grenaille avec un chauderonôc un balai ; & même 

 tout vaiffeau large & médiocrement creux peut y 

 fervir,quoique le chaudçron foit préférable. On rem- 

 plira donc ce chailderon d'eau froide jufqu'à 8 pouc. 

 de fes bords ; on donnera à cette eau un mouvement 

 de gyration avec le balai; on y verlera l'or ou l'ar- 

 gent avec un petit creulét rougi au feu , d'un feul jet , 

 fur les côtés , afin qu'il foit emporté par le mouve- 

 ment donné à feau par le balai, qu'un aide remue 

 circulairement. Plus l'argent peut s'étendre pendant 

 qu'on le verfe, plus les grenailles en font creufes & 

 menues. 



On peut encore, au lieu de donner à l'eau un mou- 

 vement circulaire en tenant le balai perpendiculai- 

 rement , le coucher & le tourner à demi-plongé dans 

 l'eau : & on imitera pour lors le granulatoire à treuil. 

 Mais le balai en queftion ne doit pas être trop ferré ; 

 fans quoi le métal s'y arrêteroit , fe refroidiroit , & fe 

 raffembleroit en maffes avant que de parvenir à l'eau 

 qui doit achever de le divifer & creufer fes grains. 

 La même précaution doit avoir lieu à l'égard du 

 treuil. Dans ces circonftances , on trouvera la gre- 

 naille au fond de l'eau, prefqu'auffi divifée que fl on 

 eût employé le treuil. On la retire de l'eau , & on la 

 feche dans un vaiffeau de cuivre ou de terre. 



Quelques artilïes fe contentent de grenailler leur 

 argent orifere en le jettantfimplement dans une baf- 

 iine remplie d'eau froide qu'ils n'agitent point. Mais 

 leur grenaille eft groffiere, ôc forme des maffes ou 

 rochers ; car c'eft le nom qu'on donne dans les mon- 

 noies à l'amas des grains d'or ou d'argent qui for- 

 ment une maffe au fond du bacquet. 



En Hongrie on grenaille l'argent comme nous ve- 

 nons de le dire,dans un chauderon où l'eau eft agitée 

 circulairement avec un balai ; mais on le fait tomber 

 du creufet en un jet le plus large qu'il eft poffible , 

 & de fort haut. Par ce moyen , les grenailles fe for- 

 ment plus menues & plus univerfellement creufes & 

 concaves. On les feche dans des baftines larges, 

 qu'on pofe fur deux bûches , entre lefquelles on met 

 des charbons ardens. Foye^ Inquart & DÉPART. 



Les Chauderonniers donnent le nom de grenaille 

 à leur foudure. Voyei^i^viL & Soudure. Ils la ver- 

 feu de la poeffç où elle a été fQadue, dans une au- 



GRE 



tre chauffée qu'ils tiennent fur l'eau oîi ils la plongent 

 & l'agitent rapidement. Par ce moyen elle fe met eii 

 des efpeces de rocalUes, & fe divife plus aifément 

 dans le mortier de fonte où ils la pilent. Ils la paf- 

 fent enfuite par un petit crible de cuivre. Mais je 

 crois que cette méthode tient encore dé l'enfance 

 des Arts , & qu'il vaudroit beaucoup mieux granu- 

 ler cette efpece de laiton avec nôtre granulatoire à 

 l'eau ; car elle ne fe convertit point proprement en 

 grains & elle eft d'ailleurs d'une dureté extraordi- 

 naire , qui fait perdre un tems conlidérable à la pi- 

 ler. Quand on la tire du feu, fur-tout qu'on la ver- 

 fe d'une poefte dans l'autre , elle jette une grande 

 flamme jaune & bleue, très-agréable à voir. 



On réuffit prefqu'également & avec autant de fû*- 

 reté par les trois premières méthodes à granuler l'or, 

 l'argent, & les alliages métalliques, comme nous 

 l'avons dit des deux premiers , & de la foudure des 

 Chauderonniers , qui eft un laiton ou alliage de zinc 

 & de cuivre. Mais il n'en eft pas de même de ce der- 

 nier métal, du plomb & de l'étain ; leur granulation 

 & fur -tout celle du cuivre, eft toujours accompa- 

 gnée d'un danger qu'on n'évite qu'en le verfant peu-^ 

 à-peu, & très-lentement. Le meilleur moyen de ne 

 courir aucun rifque, c'eft de les faire tomber tout 

 divifés fur le balai ou fur le cylindre ; on y réuffit en 

 les faifant paffer à-travers de petits trous faits au 

 fond d'un creufet rougi au feu, qu'on tient fufpendu 

 fur le treuil ou le balai. 



Pour les effais , ou le départ inquart én petit ^ 

 on fait des cornets de l'argent orifere. Dans les dé- 

 parts en grand , on le réduit en grenaille , foit qu'ils 

 fe faffent par la voie feche , foit qu'ils fe faffent par 

 l'humide. Et lorfqu'on veut favoir ce qu'ils tiennent 

 d'or par marc , l'effayeur prend au hafard une ou 

 deux de ces grenailles ; il en pefe un demi-gros, &C 

 fait le départ à l'ordinaire : mais la chaux d'or qui eiî 

 revient, n'eft que très - rarement en rapport exa£t 

 avec l'or contenu dans la totalité de l'argent granulé, 

 parce que la pefanteur fpécifique de celui-ci à celui* 

 là étant comme de 654 à 1200, félon les obferva- 

 tions de M, Wolf , il eft prefqu'impoffible que , pen-» 

 dant qu'on verfe lentement ces deux métaux en fon- 

 te , le plus pefant ne fe précipite à-travers le plus 

 léger , Si ne rende conféquemment une partie de la 

 grenaille plus riche que l'autre, F'oye:i-en la preuve, 

 aux articles LoTiSSAGE, InQUART, DÉPART, 6* 

 Poids fictif. Mais paffons à la granulation feche. 



Le granulatoire fec eft une boîte de bois , auffi uni- 

 quement deftinée à l'ufage dont il eft queftion. 11 faut 

 qu'elle foit garnie de fon couvercle , & capable de 

 contenir au-moins quatre fois plus de métal qu'on 

 n'en veut grenailler d'un feul coup , afin qu'il y ait 

 affez de jeu, & qu'on puiffe l'y agiter fortement. 

 Cette boîte doit être faite d'un bois très-fec. Nous 

 n'en avons point donné de figure , parce qu'elle n'a 

 rien d'extraordinaire. Nous penfons feulement que 

 celle qui aura le plus d'angles , fera la meilleure. 

 Avant que de s'en fervir , on aura foin de frotter 

 uniformément dans tous leurs points , le fond oC les 

 parois, de craie ou de cire , ou de blanc dit d'Ef* 

 pagne f qui n'eft qu'une craie lavée. Tout autre vaif- 

 feau, quel qu'il foit, peut fervir à la granulation , 

 pourvu qu'on y puiffe fecouer fortement un liquida 

 fans craindre qu'il n'en forte. 



On employé ordinairement ce vaiffeau pour gra- 

 nuler le plomb , &c. qu'il eft indifpenfable d'avoir 

 divifé pour les effais , foit pour la facilité des pefées, 

 foit pour que le fin y foit uniformément diftribué. 

 Voye:{^ Grain DE FIN , &c. Si OU fe fert moins du 

 granulatoire à l'eau pour le plomb , c'eft parce qu'on 

 peut s'en paffer , qu'il y a moins de danger par la 

 voie feche , & qu'elle donne la grenaille plus fine : 

 voici comment on y procède. 



